24 



V. ZAMBONI NI 



[3] 



uniassico. Col raffreddamento, si torna, in genere, nelle condizioni 

 primitive. E molto importante il fatto che, pur operando sempre 

 nello stesso modo, non sempre, dopo il riscaldamento, si ottengono 

 cristalli limpidi od opalescenti come quelli adoperati : in qualche caso, 

 le soluzioni solide omogenee formatesi verso i 425° si smescolano pro- 

 fondamente durante il raffreddamento, dando luogo a cristalli per- 

 fettamente opachi, smaltoidei, riconoscibili già al microscopio ordi- 

 nario come eterogenei. Per dare un'idea della influenza che varia- 

 zioni minime, inavvertite dallo sperimentatore, nelle condizioni del 

 raffreddamento, esercitano sul risultato, ricorderò che un cristallo 

 limpido e trasparente fu riscaldato fino a 420° : allora si interruppe 

 la corrente ed il cristallo fu lasciato raffreddare fino a 100°. Era ri- 

 masto limpido e trasparente. Si riscaldò di nuovo fino a 420°, dopo 

 di che lo si lasciò raffreddare nelle stesse condizioni di prima : a 395° 

 divenne molto torbido ed a 305° apparve del tutto opaco. Estratto 

 dal forno elettrico, si constatò che era diventato smaltoideo, opaco. 

 Riscaldato di nuovo, a 423° cominciò a schiarirsi: durante il raffredda- 

 mento, ritornò smaltoideo opaco. Un altro cristallino, lievemente opa- 

 lescente, a 425° divenne limpidissimo, nettamente verde : durante il 

 raffreddamento, a 405° era ancora abbastanza limpido, a 395° appa- 

 riva poco trasparente, a 375° ancora meno, a 365° era quasi comple- 

 tamente opaco. Riscaldato di nuovo, a 423° era diventato quasi del 

 tutto limpido, ed apparve perfettamente trasparente verso i 435". 

 Lasciato raffreddare, non ritornò opaco, ma divenne, invece, opale- 

 scente, appena un poco più torbido di quei che era prima del trat- 

 tamento. 



I cristalli inizialmente opachi richiedono, per diventare traspa- 

 renti, un riscaldamento più o meno prolungato intorno a 425° : lo 

 stesso si verifica nei cristalli un po' spessi, nei quali, altrimenti, la 

 perdita dell'opalescenza sembra avvenire apparentemente a tempe- 

 ratura più alta, perchè nell'interno del cristallo si ha, come è natu- 

 rale, un ritardo nell'aumento della temperatura, rispetto a quello se- 

 gnato dalla pinza termoelettrica. Così, io non posso escludere che, 

 mediante un riscaldamento prolungato, si possa ottenere la traspa- 

 renza perfetta anche a temperature un po' più basse di quelle indi- 

 cate nelle precedenti esperienze, nelle quali la temperatura del forno 

 elettrico cresceva, lentamente sì, ma con continuità. 



